[normattiva_dump]

ALLEGATO II REQUISITI DI PUREZZA DELLE SOSTANZE CONSENTITE NELLA FABBRICAZIONE DI BASE GOMMOSA I) COMPONENTI ELASTOMERI SPECIFICI O GOMME A) GOMME NATURALI 1) Chicle. Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della manilkara achras mill, manilkara balata dubard, manilkara chicle pittier, manilkara zapotilla, manilkara chicle con odore e sapore caratteristico. Descrizione chimica: il chicle è costituito da una parte resinosa ed una parte gommosa. La parte gommosa rappresenta il 15-25%, quella resinosa (fluavile, albana) il 50-60%. Contiene, inoltre, sostanze azotate 4% circa, acqua 10-25%, impurezze (perdita al lavaggio) 4-7%. La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans). Ceneri: non meno del 2% e non più del 7% rispetto al peso secco, determinate a 550 °C. Punto di rammollimento: 72-77 °C Ring and Ball. Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in acqua con una umidità massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0,5%. 2) Chicle del Venezuela. Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della manilkara williamsii standley con un leggero odore e sapore caratteristico. Descrizione chimica: il chicle del Venezuela è costituito da una parte resinosa e una parte gommosa. La parte gommosa rappresenta il 15-20%, quella resinosa (fluavile, albana) il 45-58%. Contiene, inoltre, sostanze azotate 3-6%, acqua 15-30%, impurezze (perdita al lavaggio) 6-10%. La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans). Ceneri: dal 2 al 5% determinate a 550 °C. Punto di rammollimento: 68-75 °C Ring and Ball. Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in acqua con una umidità massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0,5%. 3) Gomma crown e Nispero. Descrizione: gomme ottenute dalla coagulazione del latice della manilkara achras mill, manilkara chicle pittier, con odore e sapore meno gradevole del chicle (zona di provenienza diversa). Descrizione chimica: gomme costituite da una parte resinosa e una parte gommosa. La parte gommosa rappresenta il 15-30% quella resinosa (fluavile, albana) il 50-60%. Contiene acqua 15-23%, impurezze (perdite al lavaggio) 5-10%. La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans). Ceneri: dall'1 al 3.5% determinate a 550 °C. Punto di rammollimento: 68-75 °C Ring and Ball. Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in acqua con una umidità massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0,5%. 4) Pendare. Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della couma macrocarpa e couma utilis, alberi della foresta amazzonica. Insapore, ha un leggero odore caratteristico. L'alto contenuto in resina rende questa gomma plastica assolutamente non elastica. La plasticità aumenta riscaldandola verso i 60-70 °C. Descrizione chimica: prodotto costituito da parte resinosa e una parte gommosa. La parte gommosa rappresenta 8-12%, quella resinosa (fluavile, albana) il 85-90%, le impurezze (perdita al lavaggio) il 2-5%, l'acqua contenuta 1-3%. La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans). Densità: 0.96-1.00. Ceneri: 1-3.5% determinate a 550 °C. Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in acqua con una umidità massima dell'1% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0,5%. 5) Balata. Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della manilkara bidentata, manilkara huberi. Insapore e leggero odore caratteristico. Aumenta notevolmente la plasticità a 50-60 °C. Descrizione chimica: prodotto costituito da una parte resinosa e una parte gommosa. La parte gommosa rappresenta il 40-50%, quella resinosa (fluavile, albana) il 40-50%. Contiene, inoltre, impurezze (perdite al lavaggio) 2-6%, acqua 2-3%. La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans). Densità: 0.91-0.97 Ceneri: 0.5-1.5 % determinate a 550 °C. Punto di rammollimento: 90-110 °C Ring and Ball. Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in acqua con una umidità massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0,5%. 6) Massaranduba. Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della manilkara amazonica huberi, manilkara elata allem. Insapore e inodore. Descrizione chimica: prodotto costituito da una parte resinosa e una parte gommosa. La parte gommosa rappresenta il 30-40%, quella resinosa (fluavile, albana) il 50-65%. Contiene, inoltre, sostanze azotate 1-3%, acqua circa 3%, impurezze (perdita al lavaggio) 3% circa. Densità: 0.91-0.97. Ceneri: 0.5-1.5 % determinate a 550 °C. Punto di rammollimento: 85-95 °C Ring and Ball. Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in acqua con una umidità massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0,5%. 7) Gutta hang-kang. Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della palaquium leiocarpum boerl, palaquium oblongifolium burch, originarie della Malasia. Insapore, con leggero odore caratteristico, aumenta notevolmente la plasticità con il riscaldamento. Descrizione chimica: gomma costituita da una parte resinosa e una parte gommosa. La parte gommosa rappresenta il 45-60%, quella resinosa (fluavile, albana) il 40-45%, contiene sostanze azotate 2%, acqua 0.5-1%, impurezze (perdita al lavaggio) 3-4%. La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans.) Densità: 0.91-0.97. Ceneri: 1-2.5% determinate a 550 °C.